Low hydrogen annealing
लो हाइड्रोजन एनीलिंग, जिसे आमतौर पर "बेकिंग" के रूप में जाना जाता है, धातु विज्ञान में हाइड्रोजन के विघटन को रोकने के लिए किसी सामग्री में हाइड्रोजन की कमी या उन्मूलन के लिए एक गर्मी उपचार है। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट धातुओं, विशेष रूप से स्टील की हाइड्रोजन-प्रेरित दरार है, जिसके परिणामस्वरूप कम तापमान पर प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और फ्रैक्चर कठोरता जैसे अवक्रमित यांत्रिक गुण होते हैं। कम हाइड्रोजन एनीलिंग को डी-एम्ब्रिटलमेंट प्रक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन के प्रवेश के लिए एक बाधा प्रदान करने के लिए जस्ता के साथ सामग्री को इलेक्ट्रोप्लेट करने जैसे विकल्पों की तुलना में कम हाइड्रोजन एनीलिंग एक प्रभावी विधि है जिसके परिणामस्वरूप कोटिंग दोष होते हैं। ठोस के थोक में प्रवेश करने वाले हाइड्रोजन की तुलना में सतह के लिए हाइड्रोजन विघटन के लिए अंतर्निहित तंत्र अलग है। अध्ययनों से पता चला है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर एनीलिंग आंतरिक हाइड्रोजन के कारण हाइड्रोजन के टूटने को कमजोर कर देता है लेकिन सतह-अवशोषित हाइड्रोजन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर, हाइड्रोजन परमाणु लोहे और आंशिक स्टेनलेस स्टील से बाहर निकल सकते हैं और यह प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है। सटीक तंत्र या इसके प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है क्योंकि यह भी परिकल्पना की गई है कि 200 डिग्री सेल्सियस ठोस में रिक्ति उन्मूलन की अनुमति देता है जो इसके यांत्रिक गुणों को भी प्रभावित कर सकता है। प्रक्रिया विवरण सामग्री को 200 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर कई घंटों तक हाइड्रोजन एनीलिंग ओवन में रखा जाता है। हाइड्रोजन विघटन के लिए जाने जाने वाले संलग्न हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रवाह द्वारा हटा दिया जाता है। विधि का उपयोग मुख्य रूप से वेल्डिंग, कोटिंग प्रक्रिया या भागों के गैल्वनाइज़िंग के तुरंत बाद किया जाता है। यांत्रिक गुणों पर प्रभाव झोउ एट अल। अननीलेड एक्स80 पाइपलाइन स्टील के तनाव-तनाव वक्रों और 12 घंटे के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर एनीलेड किए गए नमूनों की तुलना दिखाएँ। तनाव-तनाव वक्र काफी बदल जाता है। एनीलिंग के बाद तनाव-तनाव वक्र में उपज की घटना दिखाई दी। इसे निम्नलिखित रूप में समझाया जा सकता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर, कार्बन परमाणुओं में कॉट्रेल वायुमंडल बनाने वाले विस्थापनों के अंतराल स्थलों में फैलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह स्थान में विस्थापन को पिन करता है और चल विस्थापन के घनत्व को कम करता है। असंक्रमित नमूनों में, चल विस्थापन का बड़ा घनत्व सक्रिय होता है और उपज नहीं होती है क्योंकि विस्थापन घनत्व में कोई भारी परिवर्तन नहीं होता है। उपज शक्ति में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विस्तार में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई। अंत में, परीक्षण वातावरण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर एनीलिंग आंतरिक हाइड्रोजन विघटन को कम करता है लेकिन सतह अवशोषित हाइड्रोजन के कारण हाइड्रोजन विघटन संवेदनशीलता के लिए अप्रभावी है। जाली पर प्रभाव जाली दोषों का प्रकार फंसे हुए हाइड्रोजन की रिहाई के लिए सक्रियण ऊर्जा से संबंधित है। हाइड्रोजन परमाणु दोषों से बच सकते हैं और जाली के अंतराल में जा सकते हैं। इस प्रकार के स्थलों के बीच प्रसार एक गतिशील संतुलन तक पहुँच सकता है। एनीलिंग (धातु विज्ञान) तापमान संदर्भ हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी धातु ताप उपचार भी देखें।